360 A. Eberhard: Ferrum reductum. 



• 

 möglichst gleichmäßige Verteilung des Eisens Sorge getragen. In- 

 dessen erwies sich auch in diesem Falle ein mehrfach wiederholtes 

 Glühen als erforderlich. Das Glühen ^vurde jedesmal auf 20 Minuten 

 ausgedehnt; zur Anwendung gelangte dasselbe Präparat wie bei 



Versuch I. 



Versuch II. 



Gewichtszunahme 



eines Gram.mes = Proz. metall. Eisens: 



Ferrum reductum : 



1. Wägung ■ 0,2472 g 58,83% 



2. „ 0,3039 g 72,30% 



3. „ 0,3190 g 76,05% 



4. „ 0,3536 g 84,30% 



5. „ 0,3697 g 88,10% 



6. „ 0,3709 g 88,33% 



Eigentümlicherweise ergab also dieser Versuch mit feiner 

 verteiltem Material trotz der wesentlich größeren Oberfläche einen 

 um fast 3,6% niedrigeren Wert als der frühere. 



Zur Kontrolle ^viu'de schließlich noch 1 g einer geringwertigeren 

 Eisenprobe unter denselben Versuchsbedingungen erhitzt. Indessen 

 war bei diesem Versuch überhaupt keine Gewichtskonstanz zu er- 

 zielen, da sich einzelne Krusten von dem Schalenboden loslösten 

 und trotz stärksten Glühens nicht in Eisenoxyd übergeführt werden 

 konnten. Da auch bei dem zehnten, über eine halbe Stunde aus- 

 gedehnten Erhitzen eine weitere Gewichtszunahme eintrat, und das 

 geglühte Material noch immer inhomogen war, wurde der Versuch 

 als erfolglos abgebrochen. Die nach zehnmaligem Glühen erzielte 

 Gewichtszunahme entsprach noch keineswegs dem in W^irklichkeit 

 vorhandenen Gehalt an metallischem Eisen (im Mittel 86,03%). 



